## STABILISASI TANAH LEMPUNG MENGGUNAKAN FLY ASH TERHADAP NILAI CBR
Rama Indera Kusuma 1) , Enden Mina 2) , Achmad Fauzi Irhamna 3)
1)2) Jurusan Teknik Sipil,Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Jenderal Sudirman Km.3 Cilegon 42435. E-mail : rama_sipil@yahoo.co.id,  endenmina@yahoo.com
3) Alumni Program Studi S-1 Teknik Sipil,Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Jenderal Sudirman Km.3 Cilegon 42435

## ABSTRAK
Dalam  pelaksanaan  membangun  suatu  jalan  sering  dijumpai  kondisi  tanah  yang  kurang  baik  dengan sifat  kembang  susut  tinggi  (Plastis)  yang  menyebabkan  kerusakkan  pada  struktur  jalan  sehingga  menjadi bergelombang atau retak-retak.
Pada  penelitian  ini  dilakukan  beberapa  pengujian  yaitu  pengujian  fisik  tanah  dan  pengujian  CBR. Pengujian  fisik  tanah  diantaranya  analisa  besar  butir,  hidrometer,  berat  jenis  butir,  kadar  air,  batas  plastis, batas  cair,  dan  pemadatan.  Sedangkan  pada  pengujian  CBR  dilakukan  dengan  cara  stabilisasi  tanah menggunakan bahan aditif berupa fly ash dengan nilai CBR ( California Bearing Ratio ).
Hasil pengujian fisik tanah menunjukkan bahwa tanah tersebut masuk pada golongan tanah lempung tak organik  dengan  plastisitas  tinggi  (CH)  dengan  nilai  lolos  saringan  no.  200  sebesar  67.27%,  hidrometer kandungan lempung sebesar  65%, berat jenis = 2.74%, kadar air mula-mula = 35.974%, Batas Cair (LL) = 70.35%, Batas Plastis (PL) = 45%, indeks plastis (PI) = 25%, kadar air optimum = 35.8%, dan d maksimum = 1.317 gr/cm 3 . Hasil pengujian CBR terlihat bahwa baik waktu pemeraman maupun presentasi fly ash yang diberikan  pada  material  pengujian  akan  mempengaruhi  presentasi  nilai  CBR.  Terbukti  dengan  lamanya pemeraman selama 28 hari dan bahan campuran sebesar 30% menghasilkan nilai CBR hingga 36.35% . Kata kunci: Fly Ash , Stabilitasi Tanah, California Bearing Ratio (CBR)

## ABSTRACT
In  the  construction  of  street  we  often  find  adverse  land  contour  with  high  shrinkage  swelling  that caused structure damage and becomes bumpy or cracked.
In the study conducted a few tests,  that is  soil physical test and CBR test.  Included soil particle size analysis, hydrometer, grain density, water content, plastic limit, liquid limit, and compaction. In the CBR test usng soil stabilization test with additives such as fly ash with CBR value.
The  results  of  physics  soil  test  describes  that  it  is  including  high  plasticity  (CH)  anorganic  clay category with value of no. 200 sieve about 67.27%, hydrometer about 65% clay content, specific gravity = 2.74%,  initial  moisture  content  =  35.974%,  liquid  limit  (LL)  =  70.35%,  plastic  limit  (PL)  =  45%,  plastic index (PI) = 25%, the optimum water content = 35.8%, and maximum d = 1.317gr/cm3. CBR test results showing  that  both  curing  time  and  fly  ash  presentation  which  added  to  the  test  material  will  affect  the presentation of CBR Value. Proved by the length of curing for  28 days and a mixture  about 30% rise CBR value until 36.35% .
Key words: Fly Ash, Clay Stabilizitation, California Bearing Ratio (CBR)

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  adalah  himpunan  mineral,  bahan organik,  dan  endapan-endapan  yang  relatif lepas  ( loose ),  yang  terletak  di  atas  batuan dasar ( bedrock ). Istilah pasir, lempung, lanau, atau lumpur digunakan untuk menggambarkan ukuran  partikel  pada  batas  yang  telah ditentukan.  Akan  tetapi,  istilah  yang  sama juga  digunakan  untuk  menggambarkan  sifat tanah  yang  khusus.  Sebagai  contoh,  lempung
adalah  jenis  tanah  yang  bersifat  kohesif  dan plastis,  sedangkan  pasir  digambarkan  sebagai tanah  yang  tidak  kohesif  dan  tidak  plastis (Hardiyatmo,  1992).  Sifat  kohesif  adalah tanah yang memiliki sifat lekatan antara butir- butir  tanah  yang  mengandung  lempung  yang cukup  banyak,  dan  sifat  plastis  adalah  tanah yang  expansive  yaitu  tanah  ini  memiliki kandungan  lempung  yang  cukup  tinggi
dengan  demikinan  sangat  mudah  terpengaruh terhadap  perubahan  kadar  air,  dimana  jika tanah  tersebut  kelebihan  kadar  airnya  maka tanah  tersebut  akan  mengembang  dan  jika tanah  tersebut  mengalami  kekeringan  air maka tanah tersebut akan mengalami penyusutan.
Dalam  pelaksanaan  membangun  suatu jalan  seringkali  dijumpai  kondisi  tanah  yang kurang  baik  karena  tanah  dasar  untuk membuat  jalan  memiliki  sifat  kohesif  dan memiliki  kembang  susut  yang  tinggi  (plastis) yang  menyebabkan  kerusakan  pada  struktur jalan  yang  menjadikan  jalan  bergelombang atau retak – retak seperti yang terjadi di jalan Kp. Ciwangun Desa Sukajadi Kec. Cibaliung.
Menurut  informasi  warga  setempat  jalan ini  belum  pernah  di  perbaiki  semenjak  tahun 2001  dan  tanah  ini  jika  sedang  kemarau mudah dilalui oleh kendaraan karena jalannya mengeras  namun  jika  saat  musim  penghujan sangat lah sulit dilalui karena jalannya sangat licin  karena  tanah  dasar  pada  jalannya memiliki sifat kohesif dan plastis yang sangat tinggi,  untuk  alasan  ini  lah  peneliti  ingin mengetahui  jenis  tanah  pada  jalan  Kp. Ciwangun  Desa  Sukajadi  Kec.  Cibaliung dengan  beberapa  pengujian  tanah  dan  jika tanah ini di stabilisasikan dengan bahan aditif, apakah  nilai  CBR  ( California  Bearing  Ratio ) pada  penetrasi  0.1”  dan  0.2”  berpengaruh lebih baik atau sebaliknya.
Ada beberapa metode stabilisasi tanah di laboratorium  yaitu  stabilisasi  dengan  kapur, stabilisasi  dengan  semen,  stabilisasi  dengan fly  ash ,  dll.  Pada  penelitian  kali  ini  peneliti memutuskan  untuk  menggunakan  metode stabilisasi fly ash karena fly ash memiliki sifat seperti  semen,  dari  segi  biaya fly  ash lebih murah,  dan fly  ash banyak  di  hasilkan dibanten.
Fly  ash adalah  limbah  batu  bara  yang memiliki  sifat  seperti  semen.  Dalam  dunia industri, fly  ash biasanya  mengacu  pada  abu yang dihasilkan selama pembakaran batu bara. Fly ash umumnya ditangkap oleh Electrostatic  Precipitators atau  peralatan filtrasi  partikel  lain  sebelum  gas  buang mencapai cerobong asap batu bara pembangkit listrik, dan bersama-sama dikenal sebagai  abu  batu  bara  ( fly  ash ).  Produksi fly ash didunia  pada  tahun  2000  diperkirakan berjumlah  349  milyar  ton.  Penyumbangan produksi fly  ash terbesar  adalah  sektor
pembangkit  listrik.  Produksi fly  ash dari pembangkit listrik di Indonesia terus meningkat,  pada  tahun  2000  jumlahnya mencapai  1,66  milyar  ton  dan  diperkirakan mencapai 2 milyar ton pada tahun 2006 (Putri, 2008).  Selain  banyak  terdapat  di  indonesia yaitu dihasilkan oleh PLTU dan khususnya di PT  Styrindo  Mono  Indonesia  (PT.  SMI) fly ash sangatlah  murah  dibandingkan  dengan bahan  tambah  seperti  semen,  kapur,  dll. Karena  itu  peneliti  memilih fly  ash sebagai bahan aditif untuk penelitian ini.
Pada penelitian kali ini dicoba stabilisasi tanah  yang  diambil  dari  jalan  Cibaliung dengan  menggunakan  bahan  aditif fly  ash yang  diambil  dari  sisa  pembakaran  batu  bara di  PT  Styrindo  Mono  Indonesia  (PT.  SMI) terhadap  nilai  CBR  pada  penetrasi  0,1”  dan 0,2”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Istilah  tanah  dalam  bidang  mekanika tanah  dimaksudkan  untuk  mencakup  semua bahan  dari  tanah  lempung  ( clay )  sampai berangkal  (batu-batu  yang  besar).  Semua macam tanah ini secara umum terdiri dari tiga bahan, yaitu butiran tanahnya sendiri, serta air dan udara yang terdapat dalam ruangan antara butir-butir  tersebut.  Ruangan  ini  disebut  pori ( voids ).  Apabila  tanah  sudah  benar-benar kering  maka  tidak  akan  ada  air  sama  sekali dalam  porinya.  Keadaan  semacam  ini  jarang ditemukan  pada  tanah  yang  masih  dalam keadaan  asli  dilapangan.  Air  hanya  dapat dihilangkan  sama  sekali  dari  tanah  apabila kita ambil tindakan khusus untuk maksud itu, misalnya dengan memanaskan didalam oven.
Sebaliknya kita sering menemukan keadaan dimana pori tanah tidak mengandung udara  sama  sekali,  jadi  pori  tersebut  menjadi penuh terisi air. Dalam hal ini tanah dikatakan jenuh  air  ( fully  saturated ).  Tanah  yang terdapat  di  bawah  muka  air  hampir  selalu dalam keadaan jenuh air. Teori-teori yang kita pergunakan  dalam  bidang  mekanika  tanah ini sebagaian  besar  dimaksudkan  untuk  tanah yang  jenuh  air.  Teori  konsolidasi  misalnya serta  teori  kekuatan  geser  tanah  bergantung pada  anggapan  bahwa  pori  tanah  hanya mengandung  air  dan  sama  sekali  tidak mengandung udara. (Wesley, 1988).
Kebanyakan jenis tanah terdiri dari banyak campuran  lebih  dari  satu  macam  ukuran partikelnya.  Tanah  lempung  belum  tentu
terdiri dari partikel lempung saja. Akan tetapi, dapat  bercampur  dengan  butiran-butiran ukuran lanau maupun pasir dan mungkin juga terdapat  campuran  bahan  organik.  Ukuran partikel tanah dapat bervariasi dari lebih besar dari  100  mm  sampai  dengan  lebih  kecil  dari 0,001 mm. (Hardiyatmo, 1992)
Analisis  ukuran  butiran  tanah  adalah penentuan  persentase  berat  butiran  pada  satu unit saringan, dengan ukuran diameter lubang tertentu.  (Hardiyatmo,  1992).  Dalam  analisis saringan,  sejumlah  saringan  yang  memiliki ukuran  lubang  berbeda-beda  disusun  dengan ukuran  yang  terbesar  di  atas  yang  kecil. Contoh  tanah  yang  akan  diuji  dikeringkan dalam  oven,  gumpalan  dihancurkan  dan contoh  tanah  akan  lolos  melalui  susunan saringan  setelah  saringan  digetarkan.  Tanah yang  tertahan  pada  masing-masing  saringan ditimbang dan selanjutnya dihitung persentase dari  tanah  yang  tertahan  pada  saringan tersebut.  Bila  Wi  adalah  berat  tanah  yang tertahan pada saringan ke-i (dari atas susunan saringan)  dan  W  adalah  berat  tanah  total, maka persentase berat yang tertahan adalah:
%Berat  Tertahan  = x  100%
(1)
Distribusi  ukuran  butiran  dari  tanah berbutir  halus  dapat  ditentukan  dengan  cara sedimentasi.  Metode  ini  didasarkan  pada Hukum  Stokes,  menurut  Stokes;  kecepatan mengendap  butiran  dapat  ditentuakan  dengan persaman berikut:
(2)
Pengujian hidrometer adalah dengan memperhitungkan  berat  jenis  suspensi  yang tergantung  dari  berat  butiran  tanah  dalam suspensi  pada  waktu  tertentu.  Pengujian  ini juga  disebut wet  analysis karena  dalam prosesnya menggunaka air yang dicampurkan dengan tanah yang diaduk kemudian dibairkan berdiri supaya butir-butir
mengendap ( Wesley,1988 ).
Dalam  perhitungan  analisis  Mekanika Tanah,  berat  jenis (Spesifik  Gravity )  dari butiran  tanah  padat  sering  dibutuhkan.  Harga berat  jenis  tanah  yang  diperlukan  dapat  kita periksa  atau  diuji  di  laboratorium,  sehingga kita  dapat  menentukan  harga-harga  G s secara
akurat.  Berat  spesifik  suatu  tanah  perlu diketahui  karena  di  dalam  tanah  sendiri banyak  mengandung  berat  spesifik  mineral- mineral  penting  untuk  diketahui  berapa kadarnya.  Mineral-mineral  tersebut  adalah Montmorilonit, Ilit, Kaolinite, Kwarsa , Limonite, Olivine, Clorit dll. Dari kesemuanya itu keberadaannya akan mempengaruhi dalam penentuan  suatu  berat  spesifik  tanah  itu sendiri  yang  nanti  berhubungan  dengan penggunaan tanah tersebut. Untuk menghitung besarnya Gs digunakan rumus :
(3)
Setelah  mendapatkan  nilai  Gs,  maka  kita dapat  menentukan  macam  tanah  dari  berat jenis  tanah  tersebut  dengan  nilai-nilai  berat jenis tanah sebagai berikut :
Tabel 1. Macam Tanah Macam Tanah Berat Jenis G Kerikil Pasir Lanau anorganik Lempung organik Lempung anorganik Humus Gambut 2,65 - 2,68 2,65 - 2,68 2,62 - 2,68 2,58 - 2,65 2,68 - 2,75 1,37 1,25 - 1,8
Sumber : Hardiyatmo, 1992
Kadar  air  tanah  ialah  perbandingan  berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat kering  tanah  tersebut.  Kadar  air  tanah  dapat digunakan  untuk  menghitung  parameter  sifat- sifat  tanah.  Besarnya  kadar  air  dihitung dengan rumus:

## (4)
Batas cair tanah adalah kadar air minimum di  mana  sifat  suatu  tanah  berubah  dari keadaan  cair  menjadi  plastis.  Besaran  batas cair  digunakan  untuk  menentukan  sifat  dan klasifikasi tanah.
Konsistensi  dari  lempung  dan  tanah– tanah kohesif lainnya sangat di pengaruhi oleh kadar  air  dari  tanah,  apabila  suatu  bubur lempung  secara  pelan  di  keringkan  melalui tahapan  dari  keadaan  cair  ke  keadaan  plastis dan  akhirnya  memasuki  keadaan  semi  padat dan keadaan padat. Pada kadar air yang sangat tinggi,  tanah  berperilaku  sebagai  cairan  encer yang mengalir dan tidak dapat mempertahankan  bentuk  tertentu.  Kadar  air paling  rendah  dimana  tanah  dalam  keadaan
cair  disebut  batas  cair  (LL). Percobaan  ini berfungsi  untuk  menentukan  batas  cair  suatu contoh  tanah.  Menurut  Santoso,  Suprapto, Suryadi  pada  buku  Dasar  Mekanika  Tanah halaman 17 bahwa:
1. Plastisitas rendah LL < 35 %
2. Plastisitas sedang LL 35 % - 50 %
3. Plastisitas Tinggi LL > 50 % Batas  plastis  ( plastic  limit/PL )  adalah kadar  air  dimana  suatu  tanah  berubah  dari keadaan  plastis  keadaan  semi  solid.  Metode penggelengan dapat dilakukan dengan telapak tangan  atau  dengan  alat  penggeleng  batas plastis ( prosedur alternatife ). Benda uji yang mengalami retakan setelah mencapai diameter 3  mm,  diambil  untuk  diukur  kadar  airnya. Kadar  air  yang  dihasilkan  dari  pengujian tersebut  merupakan  batas  plastis  tanah tersebut.
Maka  dari  pemeriksaan  batas  plastis  ialah untuk  menentukan  kadar air  suatu tanah  pada keadaan  batas  plastis.  Batas  ini  merupakan batas  terendah  dari  tingkat  keplastisan  tanah. Angka Indeks Plastisitas tanah didapat setelah pengujian Batas Cair dan Batas Plastis selesai dilakukan.  Angka  Indeks  Plastisitas  Tanah merupakan  selisih  angka  Batas  Cair  ( liquid limit ,  LL)  dengan  Batas  Plastis  ( plastic  limit , PL).
(5) Adapun menurut Atterbeg batasan
mengenai  indeks  plastis,  sifat,  macam  tanah dan  kohesinya  dapat  dilihat  pada  Tabel  2 sebagai berikut:
Tabel 2. Nilai Indeks Plastisitas dan Macam Tanah
PI Sifat Macam Tanah Kohesi 0 <7 7-17 >17 Non plastis Plastisitas rendah Plastisitas sedang Plastisitas Tinggi Pasir Lanau Lempung Berlanau Lempung Non Kohesif Kohesif sebagian Kohesif Kohesif Sumber : Hardiyatmo 1992 Tanah yang mempunyai kecepatan terhadap pengaruh air sangat mudah mengembang dan akan cepat merusak struktur yang  ada  diatasnya.  Potensi  pengembangan ( swelling potensial ) tanah lempung sangat erat kaitannya  dengan  indeks  plastisitas,  sehingga tanah  khususnya  tanah  lempung  dapat diklasifikasikan sebagai tanah yang mempunyai  potensi  mengembang  tertentu yang  didasarkan  oleh  indeks  plastisitasnya (Chen, 1975).
Pada system Unified , suat tanah diklasifikasikan  kedalam  tanah  berbutir  kasar (kerikil  &  pasir)  jika  lebih  dari  50%  tinggal dalam  saringan  no.  200  dan  sebagai  tanah berbutir  halus  (lanau  &  lempung)  jika  lebih dari 50% lewat saringan no. 200.
Pemadatan  adalah  suatu  proses  di  mana udara  pada  pori-pori  tanah  dikeluarkan dengan  salah  satu  cara  mekanis  yang digunakan  untuk  memadatkan  tanah.  Tanah merupakan  material  yang  terdiri dari  agregrat (butiran),  beberapa  mineral  -  mineral  padat yang tidak tersedimentasi terikat secara kimia satu sama lain dan dari bahan - bahan organik
yang  telah  melapuk  disertai  dengan  zat  cair dan  gas  yang  mengisi  ruang  -  ruang  kosong diantara partikel - partikel padat tersebut.
Stabilisasi  tanah  adalah  alternatif  yang dapat  diambil  untuk  memperbaiki  sifat-sifat tanah  yang  ada.  Pada  prinsipnya  stabilisasi tanah  merupakan  suatu  penyusunan  kembali butir-butir  tanah  agar  lebih  rapat  dan mengunci.  Tanah  dibuat  stabil  agar  jika  ada beban  yang  lewat,  tidak  terjadi  penurunan ( settlement ). Menurut Bowles (1989), stabilitas dapat terdiri dari salah satu tindakan sebagai berikut :
1. Menambah kerapatan tanah.
2. Menambah  material  yang  tidak  aktif sehingga  mempertinggi  kohesi  atau tahanan geser.
3. Menambah  material  untuk menyebabkan perubahan-perubahan  kimiawi  dan  fisik dari material tanah.
4. Menurunkan muka air tanah, dan
5. Mengganti tanah-tanah yang buruk. Fly ash (abu terbang) merupakan produk sisa dari pembakaran batubara yang dipisahkan  dari  saluran  pembuangan  gas
batubara pada suatu power plant menggunakan precipitator.  Fly  ash ini  tentu saja dapat menyebabkan polusi jika dibiarkan menumpuk  begitu  saja.  Berdasarkan  hasil penelitian,  ternyata fly  ash ini  dapat dimanfaatkan diberbagai bidang, salah satunya sebagai material penguat ( reinforcement ) dalam metal matrix composite (MMC).
CBR  adalah  perbandingan  antara  beban penetrasi  suatu  bahan  terhadap  bahan  standar dengan  kedalaman  dan  kecepatan  penetrasi yang  sama.  Metode  ini  mengkombinasikan percobaan pembebanan penetrasi di Laboratorium  atau  di  Lapangan  dengan rencana  Empiris.  Hal  ini  digunakan  sebagai metode perencanaan perkerasan lentur ( flexible  pavement )  suatu  jalan.  Tebal  suatu bagian perkerasan ditentukan oleh nilai CBR.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Untuk  metode  penelitian  dilakukan beberapa tahapan yaitu; a.) pendahuluan, yang meliputi  studi  literatur  baik  karya  ilmiah
maupun  penelitian  yang  telah  dilakukan terdahulu  yang  selanjutnya  menjadi  bahan pertimbangan  dalam  menentukan  tujuan  yang ingin  dicapai  dalam  penelitian  kali  ini  yaitu stabilisasi  tanah  menggunakan fly  ash terhadap  nilai  daya  dukung  CBR  (Study Kasus  Jalan  Cibaliung).  Tahapan  selanjutnya yaitu  b.)  Survey  lokasi  dan  pengambilan sampel tanah di Kp. Ciwangun Desa Sukajadi Kec.  Cibaliung  dan  pengambilan fly  ash dari PT Styrindo Mono Indonesia, Merak. Tahapan berikutnya yaitu c.) Proses pengujian fisik  tanah  yang  terdiri  dari  analisa  besar butiran,  berat  jenis  tanah  menggunakan hidrometer,  kadar  air,  batas  plastis,  batas cair dan  pemadatan.  d.)  Stabilisasi  tanah  yang dilakukan melalui proses kimiawi dengan cara mencampurkan fly  ash dengan  tanah  dengan presentase  mulai  dari  0%,  10%,  20%  dan 30%.  e.)  Pemeraman  tanah  yang  sudah dicampur fly  ash dengan  variasi  waktu pemeraman  1  hari,  14  hari  dan  28  hari.  f.)
Pengujian CBR. Tahapan penelitian terangkum dalam diagram alur berikut:
Mulai Survei Lokasi dan Pengampbilan Sampel Tanah Pengujian Fisik Tanah
Tanah dicampur fly ash(0%,10%,20%,30%)
Waktu pemeraman :( 1, 14 dan 28) hari.
Pengujian CBR Pengolahan dan analisa data Kesimpulan dan Saran selesai

## 4. ANALISA DAN PEMBAHASAN
Untuk  pengujian  fisik  tanah  dari  Kp. Ciwangun Desa Sukajadi Kec. Cibaliung terdiri dari  analisa  besar  butir,  hidrometer,  berat  jenis butir,  kadar  air,  batas  plastis,  batas  cair,  dan pemadatan  yang  dilakukan  pengujian  di
laboratorium  Binamarga  serang  dengan  hasil analisa sebagai berikut :

## a. Analisa besar butir
Hasil  pengujian  analisa  besar  butir  pada tanah  Kp.  Ciwangun  Desa  Sukajadi  Kec. Cibaliung terlihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil pengujian analisa saringan Saringan Nomor Berat Tertahan Kumulatif berat tertahan Prosentase Tertahan Lolos saringan 10 0.00 0.00 0.00 100 20 1.9 1.9 1.73 98.27 40 5.5 7.4 6.73 93.27 80 13 20.4 18.55 81.45 100 5 25.4 23.09 76.91 200 10.6 36 32.73 67.27
Menurut  sistem  Tabel  4.  Klasifikasi Tanah Sisitem Unified dari data yang di dapat pada  hasil  dari  Tabel  7  bahwa  tanah  Kp. Ciwangun  Desa  Sukajadi  Kec.  Cibaliung termasuk  tanah  berbutir  halus  dengan  lolos
saringan no 200 lebih dari 50 % yaitu sebesar 67.27 %.
b.  Analisa Hidrometer
Hasil  pengujian  hidrometer  pada  tanah Kp.  Ciwangun  Desa  Sukajadi  Kec.  Cibaliung terlihat pada Gambar 2 dibawah ini:
Gambar 2. Grafik hasil pengujian hidrometer
Dari  Gambar  2  didapat  bahwa  untuk kandungan  pasir  kasar  sebanyak  4  %,  pasir sedang  sebanyak  13  %,  pasir  halus  sebanyak 19.5  %,  Lanau  sebanyak  21  %,  dan  lempung sebanyak 42.5%.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tanah Kp.  Ciwangun  Desa  Sukajadi  Kec.  Cibaliung termasuk  tanah  lempung  dengan  persentase lempung  sebesar  65  %  terlihat  pada  Gambar 2.  Lempung  ( clay )  merupakan  tanah  berbutir
halus yang tersusun dari mineral-mineral yang dapat  mengembang  dan  tanah  ini  sebagian besar  terdiri  dari  partikel  mikroskopis  (yang berukuran  sangat  kecil)  dan  sub-mikoskopis (tak  dapat  dilihat,  hanya  dengan  mikroskop). Berukuran  lebih  kecil  dari  0,002  mm  (2 micron ).

## c  Analisa berat jenis butir
Hasil pengujian berat jenis butir pada tanah Kp.  Ciwangun  Desa  Sukajadi  Kec.  Cibaliung terlihat pada Tabel 6 dibawah ini:
Menurut  buku  Tabel  2.  Macam  Tanah menerangkan  bahwa  tanah  Kp.  Ciwangun Desa Sukajadi Kec. Cibaliung termasuk tanah lempung tak organik dengan berat jenis antara 2.68 – 2.75 yaitu dengan nilai 2.74 gr. Tanah
tak organik merupakan tanah yang didominasi oleh  mineral,  mineral  ini membentuk  partikel pembentuk tanah. Tekstur tanah ini ditentukan oleh  komposisi  3  partikel  pembentuk  tanah yaitu diantaranya pasir, lanau, dan lempung.
Hasil  pengujian  laboratorium  didapatkan nilai  kadar  air  mula-mula  pada  tanah  Kp. Ciwangun  Desa  Sukajadi  Kec.  Cibaliung sebesar 15.749 %.
d.    Analisa batas cair (LL)
Gambar 2. Grafik hasil pengujian batas cair (LL)
Dari Gambar 2, diatas didapat nilai batas cair pada tanah Kp. Ciwangun Desa Sukajadi Kec.  Cibaliung  sebesar  (LL)  70.35  %. Menurut  Santoso,  Suprapto,  Suryadi  pada buku  Dasar  Mekanika  Tanah  halaman  17 bahwa:
Plastisitas rendah LL < 35 % Plastisitas sedang LL 35 % - 50 % Plastisitas Tinggi LL > 50 %
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tanah  di  Kp. Ciwangun  Desa  Sukajadi  Kec.  Cibaliung memiliki  plastisitas  tinggi  dengan  batas  cair (LL) > 50 % yaitu sebesar LL = 70.35 %.
e. Analisa batas plastis
Hasil  Pengujian  laboratorium  didapatkan pada tanah Kp. Ciwangun Desa Sukajadi Kec. Cibaliung  nilai  kadar  air  batas  plastis  (PL) adalah 45 %.
Dari hasil pengujian batas cair (LL) pada Tabel  dengan  nilai  LL  =  70.35  %  dan  batas plastis  (PL)  pada  Tabel  dengan  nilai  PL  = 45% maka didapat indeks plastis (PI) sebesar :
PI = LL – PL
PI = 70.35 % – 45% = 25.35% = 25% Maka  nilai  Indeks  Plastis  (PI)  didapat sebesar  25%.  Menurut  Tabel  2.  Nilai  indeks plastisitas  dan  macam  tanah  menerangkan bahwa  indeks  plastis  PI  >  17  %  termasuk tanah  lempung  yang  memiliki  sifat  plastisitas tinggi.
Menurut Klasifikasi Tanah Sistem Unified menerangkan  bahwa  tanah  Kp. Ciwangun  Desa  Sukajadi  Kec.  Cibaliung termasuk  tanah  Lanau  tak  organik  atau  pasir halus  diatomae,  lanau  elastic  (MH)  atau Lempung  tak  organik  dengan  plastisitas tinggi, lempung gemuk (fat clays).
Dari  hasil  pengujian  analisa  butiran, hydrometer,  berat  jenis  butir,  kadar  air,  batas plastis,  dan  batas  cair  dapat  disimpulkan bahwa  tanah  Kp.  Ciwangun  Desa  Sukajadi Kec. Cibaliung termasuk pada golongan tanah lempung  tak  organik  dengan  plastisitas tinggi (CH).
f.    Hasil Uji Pemadatan

## Gambar 3. Grafik Uji pemadatan tanah
Hasil  pengujian  laboratorium  analisa pemadatan  pada  Gambar  3,  di  dapat  nilai kadar  air  optimum  sebesar  35,8  %  dan d maksimum  sebesar  1,317  gr/cm 3 .  Didapat kadar  air  untuk  campuran  pengujian  CBR sebesar:
Kadar air CBR = 35.8% - kadar air mula-mula setelah penjemuran Kadar air CBR = 35.8% - 15.7 = 20.1%.

## Hasil pengujian bahan campuran
Untuk  mencampur  bahan  campuran  untuk setiap  pengujian  CBR  pada  tanah  Kp. Ciwangun  Desa  Sukajadi  Kec.  Cibaliung dengan cara menyiapkan tanah sebanyak 5000 gr, fly ash sebanyak 0%, 10%, 20%, dan 30% dari banyaknya tanah, dan air suling yang ada di  lab  Binamarga  serang  sebanyak  20.1% sesuai  yang  telah  di  perhitungkan  dari pemadatan.  Pemeriksaan  terhadap fly  ash dilakukan  secara  visual  yaitu fly  ash yang berwarna  hitam  serta  kehalusan  butirannya lolos  saringan  no  200.  Perhitungan  untuk menentukan  banyaknya fly  ash sebagai berikut:
Untuk 0 %
0 % x 5000 gr = 0 gr Untuk 10 % 10 % x 5000 gr = 500 gr
Untuk 20 % 20 % x 5000 gr = 1000 gr
Untuk 30 % 30 % x 5000 gr = 1500 gr Pemeriksaan terhadap air dilakukan secara visual yaitu air harus bersih, tidak mengandung  lumpur,  minyak  dan  garam sesuai  dengan  persyaratan  air  untuk  minum. Untuk  penambahan  air  untuk  pengujian  CBR sebanyak 20.1% x 5000gr = 1005 ml .

## Hasil pengujian CBR
1. Nilai  CBR  dengan  Persentase Fly  Ash terhadap lama pemeraman
Untuk  nilai  CBR  dengan  Persentase Fly Ash terhadap  lama  pemeraman  dapat  dilihat dari Tabel di bawah ini:
Tabel 4. Nilai CBR terhadap variasi campuran fly ash
Dari  Tabel  4  hasil  pengujian  diatas menunjukan  bahwa  banyaknya  penambahan fly  ash memberikkan  pengaruh  yang  sangat besar  pada  peningkatan  nilai  CBR.  Pada penetrasi  0.1”  untuk  hari  ke-1  menghasilkan nilai  CBR  17.3%  yaitu  meningkatkan  nilai CBR  hingga  480.5%  dari  tanah  dasarnya sebesar  3.6%, untuk  hari  ke-14  menghasilkan nilai  CBR  27.2%  yaitu  meningkatkan  nilai CBR  hingga  755.5%  dari  tanah  dasarnya sebesar 3.6%, dan untuk hari ke-28 menghasilkan nilai CBR 32.5% yaitu
meningkatkan  nilai  CBR  hingga  902.8%  dari tanah  dasarnya  sebesar  3.6%.  Pada  penetrasi 0.2” untuk hari ke-1 menghasilkan nilai CBR 23%  yaitu  meningkatkan  nilai  CBR  hingga 621.6%  dari  tanah  dasarnya  sebesar  3.7%, untuk  hari  ke-14  menghasilkan  nilai  CBR 32.7%  yaitu  meningkatkan  nilai  CBR  hingga 883.8% dari tanah dasarnya sebesar 3.7%, dan untuk  hari  ke-28  menghasilkan  nilai  CBR 36.35% yaitu meningkatkan nilai CBR hingga 982.4% dari tanah dasarnya sebesar 3.7%.
Gambar 4. Grafik Nilai CBR 0,1" terhadap variasi campuran fly ash
Gambar 5. Grafik Nilai CBR 0,2" terhadap variasi campuran fly ash
Pada  Gambar  4  dan  Gambar  5  grafik diatas  merupakan  hasil  pengujian  presentase nilai  CBR  untuk  penetrasi  0,1”  dan  penetrasi 0,2”  berdasarkan  waktu  pemeraman.  Gambar 4 dan Gambar 5 diatas dapat diketahui bahwa untuk  waktu  pemeraman  1  hari  dengan penambahan  presentase Fly  Ash secara bertahap  akan  meningkatkan  presentase  nilai CBR  meskipun  tidak  terlalu  signifikan. Sedangkan  untuk  waktu  pemeraman  14  dan 28 hari mampu meningkatkan presentase nilai CBR  cukup  besar  pada  setiap  tahapan penambahan  presentasi Fly  Ash .  Persentase nilai CBR yang paling besar terlihat pada hari ke  28.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada
hari pertama nilai CBR tidak begitu signifikan dibandingkan  pada  hari  ke-14  dan  pada  hari ke-28 nilai CBR terlihat sudah maksimal.
2. Nilai  CBR  dengan  lama  pemeraman terhadap Persentase Fly Ash Untuk nilai CBR dengan lama pemeraman terhadap Persentase Fly Ash dapat dilihat dari Tabel di bawah ini:
Tabel 5. Nilai CBR terhadap waktu pemeraman
Dari  Tabel  5  hasil  pengujian  diatas menunjukan  bahwa  lama  pemeraman  dapat memberikan pengaruh yang sangat besar pada peningkatan  nilai  CBR.  Pada  penetrasi  0.1” untuk  penambahan fly  ash 0%  menghasilkan nilai  CBR  3.6%  dan  tidak  menunjukkan kenaikkan  nilai  CBR,  untuk  penambahan fly ash 10% menghasilkan nilai CBR 11.8% yaitu meningkatkan  nilai  CBR  hingga  157.3%  dari tanah  hari  pertama  dengan  nilai  CBR  7.5%, untuk penambahan fly ash 20% menghasilkan nilai  CBR  30.8%  yaitu  meningkatkan  nilai CBR  hingga  186.7%  dari  tanah  hari  pertama dengan  nilai  CBR  16.5%,  dan  untuk penambahan fly  ash 30%  menghasilkan  nilai CBR  32.5%  yaitu  meningkatkan  nilai  CBR
hingga  187.9%  dari  tanah  hari  pertama dengan nilai CBR 17.3%. Pada penetrasi 0.2” untuk  penambahan fly  ash 0%  menghasilkan nilai  CBR  3.7%  dan  tidak  menunjukkan kenaikkan  nilai  CBR,  untuk  penambahan fly ash 10% menghasilkan nilai CBR 12.9% yaitu meningkatkan  nilai  CBR  hingga  148.3%  dari tanah  hari  pertama  dengan  nilai  CBR  8.7%, untuk penambahan fly ash 20% menghasilkan nilai  CBR  33.1%  yaitu  meningkatkan  nilai CBR  hingga  189.7%  dari  tanah  hari  pertama dengan  nilai  CBR  17.45%,  dan  untuk penambahan fly  ash 30%  menghasilkan  nilai CBR  36.35%  yaitu  meningkatkan  nilai  CBR hingga  158.1%  dari  tanah  hari  pertama dengan nilai CBR 23%.
Gambar 6. Grafik Nilai CBR 0,1" terhadap waktu pemeraman
Gambar 7. Grafik Nilai CBR 0,2" terhadap waktu pemeraman
Pada  Gambar  6  dan  Gambar  7  grafik diatas  merupakan  hasil  pengujian  presentase nilai  CBR  untuk  penetrasi  0,1”  dan  penetrasi 0,2”  berdasarkan  banyaknya  penambahan bahan  campuran fly  ash .  Gambar  14  dan Gambar  15  diatas  dapat  diketahui  bahwa untuk presentase Fly Ash sebesar 10% dengan peningkatan  waktu  pemeraman  yang  sama dapat  meningkatkan  presentase  nilai  CBR meskipun  nilainya  relatif  kecil.  Peningkatan presentase  nilai  CBR  yang  besar  diperoleh pada  presentase Fly  Ash sebesar  20%  dan 30% dengan waktu pemeraman yang sama.
Dari semua data hasil pengujian presentase nilai CBR diatas dapat disimpulkan
bahwa  baik  waktu  pemeraman  maupun presentase Fly  Ash yang  diberikan  pada material pengujian akan mempengaruhi presentasi  nilai  CBR.  Pengaruh  tersebut adalah  berupa  peningkatan  presentasi  nilai CBR yang dapat diperoleh dengan penambahan waktu pemeraman dan penambahan  presentase Fly  Ash secara bertahap  pada  material  pengujian.  Terbukti dengan  lamanya  pemeraman  28  hari  dan banyaknya  bahan  campuran  sebesar  30% menghasilkan nilai CBR hingga 36.35% yaitu meningkatkan  nilai  CBR  hingga  982.4%  dari tanah dasarnya sebesar 3.7%.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan Berdasarkan dari hasil penelitian laboratorium  didapat  kesimpulan  sebagai berikut:
1) Hasil pengujian fisik tanah menunjukkan bahwa  tanah  tersebut  masuk  pada golongan  tanah  lempung  tak  organik dengan plastisitas tinggi (CH) berpedoman pada tabel system
classification  unified .  Karena  tanah  ini
termasuk  golongan  tanah  lempung  yang memiliki plastisitas tinggi maka tanah ini harus  di  rekayasa  dengan  cara  di stabilkan dan stabilisasi dilakukan menggunakan bahan campuran fly ash .
2) Hasil pengujian CBR sebagai berikut :
a) Hasil  pengujian  CBR  menunjukan bahwa  banyaknya  penambahan fly ash memberikkan  pengaruh  yang sangat  besar  pada  peningkatan  nilai CBR. Pada penetrasi 0.1” untuk hari
ke-1 menghasilkan nilai CBR 17.3%
yaitu  meningkatkan  nilai  CBR hingga  480.5%  dari  tanah  dasarnya sebesar  3.6%,  untuk  hari  ke-14 menghasilkan  nilai  CBR  27.2% yaitu  meningkatkan  nilai  CBR hingga  755.5%  dari  tanah  dasarnya sebesar  3.6%,  dan  untuk  hari  ke-28 menghasilkan  nilai  CBR  32.5% yaitu  meningkatkan  nilai  CBR hingga  902.8%  dari  tanah  dasarnya sebesar  3.6%.  Pada  penetrasi  0.2” untuk  hari  ke-1  menghasilkan  nilai CBR  23%  yaitu  meningkatkan  nilai CBR  hingga  621.6%  dari  tanah dasarnya  sebesar  3.7%,  untuk  hari ke-14  menghasilkan  nilai  CBR 32.7%  yaitu  meningkatkan  nilai CBR  hingga  883.8%  dari  tanah dasarnya  sebesar  3.7%,  dan  untuk hari  ke-28  menghasilkan  nilai  CBR 36.35%  yaitu  meningkatkan  nilai CBR  hingga  982.4%  dari  tanah dasarnya sebesar 3.7%.
b) Hasil  pengujian  CBR  menunjukkan juga  bahwa  lama  pemeraman  dapat memberikkan  pengaruh  yang  sangat besar  pada  peningkatan  nilai  CBR.
Pada penetrasi 0.1” untuk penambahan fly ash 0% menghasilkan  nilai  CBR  3.6%  dan tidak  menunjukkan  kenaikkan  nilai CBR,  untuk  penambahan fly  ash 10% menghasilkan nilai CBR 11.8% yaitu  meningkatkan  nilai  CBR hingga  157.3%  dari  tanah  hari pertama  dengan  nilai  CBR  7.5%, untuk  penambahan fly  ash 20% menghasilkan  nilai  CBR  30.8% yaitu  meningkatkan  nilai  CBR hingga  186.7%  dari  tanah  hari pertama  dengan  nilai  CBR  16.5%, dan  untuk  penambahan fly  ash 30% menghasilkan  nilai  CBR  32.5% yaitu  meningkatkan  nilai  CBR hingga  187.9%  dari  tanah  hari pertama  dengan  nilai  CBR  17.3%.
Pada penetrasi 0.2” untuk penambahan fly ash 0% menghasilkan  nilai  CBR  3.7%  dan tidak  menunjukkan  kenaikkan  nilai
CBR,  untuk  penambahan fly  ash 10% menghasilkan nilai CBR 12.9% yaitu  meningkatkan  nilai  CBR
hingga  148.3%  dari  tanah  hari pertama  dengan  nilai  CBR  8.7%, untuk  penambahan fly  ash 20% menghasilkan  nilai  CBR  33.1% yaitu  meningkatkan  nilai  CBR hingga  189.7%  dari  tanah  hari pertama  dengan  nilai  CBR  17.45%, dan  untuk  penambahan fly  ash 30% menghasilkan  nilai  CBR  36.35% yaitu  meningkatkan  nilai  CBR hingga  158.1%  dari  tanah  hari pertama dengan nilai CBR 23%.
c) Karena  pada  hari  ke-28  dan  pada penambahan fly ash 30% menghasilkan  nilai  CBR  sebesar 36.35%  maka  dengan  naiknya  nilai CBR  pelayanan  pada  jalan  Kp. Ciwangun  Desa  Sukajadi  Kec. Cibaliung akan semakin lama.
b. Saran
1) Setiap tanah dasar pada jalan tiap daerah memiliki jenis tanah dan nilai CBR yang berbeda-beda  maka  harus  dilakukan pengujian terlebih dahulu seperti pengujian sifat  fisik  tanah dan  pengujian CBR.
2) Kajian  ini  dapat  dilanjutkan  dengan menambahkan  campuran  material  lain selain Fly  Ash berupa  bahan  campuran lainnya seperti Fly Ash + abu sekam, Fly Ash + serbuk gipsum, dll.
3) Kajian  ini  dapat  dilanjutkan  dengan menambahkan  kadar Fly  Ash lebih  dari 30% dan menambah waktu perawatannya lebih  dari  28  hari  untuk  mendapatkan nilai optimum pada penelitian ini.
4) Kajian  ini  dapat  dilanjutkan  dengan menambahkan penentuan swelling dengan  cara  metode  CBR  laboratorium rendaman.
5) Untuk  Penelitian  selanjutnya  disarankan melihat pengaruh stabilisasi tanah terhadap parameter kekuatan tanah seperti  sudut  geser  tanah  dan  kuat  geser tanahnya.
6) Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan mencari  kadar  air  optimum  tiap  volume campuran fly  ash dan  tanah  yang  akan digunakan sebagai bahan dasar campuran fly ash dan tanah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Bowles,  Joseph.  (1989).  Sifat-sifat  fisis  dan
Geoteknis  Tanah.  Terjemahan  Johan  K. Hainim Jakarta : Penerbit Erlangga.
Chen,  F.  H.  (1975). Founddation  on Expansive  Soil. New  York  : Elsevier Science Publishing Company .
Hardiyatmo, Hary C. (1992). Mekanika Tanah
1, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Hardiyatmo, Hary C. (1994). Mekanika Tanah
2, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Lashari, 2000. Pengaruh Campuran Kapur dan Bubuk  Bata  Merah  pada  Sifat  Mekanis Tanah  Lempung  Grobogan.  Tesis  UGM Yogyakarta.
Putri, Marinda. (2008). Abu Terbang Batubara sebagai Adsorben. Majari Magazine.
Risman.  (2008). Kajian Kuat  Geser  dan  CBR
Tanah Lempung yang Distabilisasi dengan Abu Terbang dan Kapur. Wahana Teknik  Sipil,  Volume  XIII  No.  2,
Agustus, Halaman 99-110.
Santoso,  Budi.  Suprapto,  Heri.  S,  Suryadi  H. (1998). Dasar Mekanika Tanah :
Gunadarma.
SNI 03-1742-1989, Metode pengujian tentang kepadatan ringan untuk tanah.
SNI 03-1744-1989, Metode pengujian tentang CBR laboratorium. SNI 03-1964-1990, Metode Pengujian tentang berat jenis tanah.
SNI 03-1965-1990, Metode pengujian tentang kadar air tanah.
SNI 03-1966-1990, Metode pengujian tentang batas plastis tanah.
SNI 03-1967-1990, Metode pengujian tentang batas cair tanah.
SNI 03-1968-1990, Metode pengujian tentang analisis saringan agregat halus dan kasar. SNI 03-3423-1994, Metode pengujian analisis ukuran butir tanah dengan alat hidrometer.
Sulistyowati,  T.  (2006).  Pengaruh  Stabilisasi Tanah  Lempung  Ekspansif  dengan Fly Ash Terhadap  Nilai  Daya  Dukung  CBR. e-journal FT UNRAM, Volume II No. 1,
April, Halaman 77-83.
Wardani,  Sri  Prabandiyani  Retno    (2008). Pemanfaatan  Limbah  Batubara  ( fly  ash ) untuk stabilisasi tanah maupun keperluan teknik  sipil  lainnya  dalam  mengurangi pencemaran Lingkungan.
Warsiti.  (2009).  Meningkatkan  CBR  dan Memperkecil Swelling Tanah  Sub-Grade dengan  Metode  Stabilisasi  Tanah  dan Kapur.  Wahana  Teknik  Sipil,  Volume XIV No. 1, April, Halaman 38-45.
Wesley,  L.D.  (1988).  Mekanika  Tanah,
Jakarta Selatan : Pekerjaan Umum. http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/peraturan/ sni/SNI%2003-1742-1989.pdf http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/peraturan/ sni/SNI%2003-1744-1989.pdf http://www.pu.go.id/satminkal/balitbang/sni/b uat%20web/RSNI%20CD/RSNI%20CD/ Pusjatan/Revisi%20SNI%2003-1964- 1990.pdf http://www.pu.go.id/satminkal/balitbang/sni/b uat%20web/RSNI%20CD/RSNI%20CD/ Pusjatan/Revisi%20SNI%2003-1965- 1990.pdf http://www.pu.go.id/satminkal/balitbang/sni/b uat%20web/RSNI%20CD/RSNI%20CD/ Pusjatan/Revisi%20SNI%2003-1966- 1990.pdf http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/peraturan/ sni/SNI%2003-1967-1990.pdf http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/peraturan/ sni/SNI%2003-1968-1990.pdf http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/peraturan/ sni/SNI%2003-3423-1994.pdf